## Analisis Pengaruh Variasi Campuran Briket Tongkol Jagung dan Briket Tempurung Kelapa Sebagai Energi Alternatif
Roy Lamrun Sianturi * 1 , Wilson S Nababan 1 , Siwan Edi Amanta Perangin angin 1 , Suriady Sihombing 1 , Hendra Ricardo Tampubolon 2
1 Prodi Teknik Mesin Universitas HKBP Nommensen, Medan
2. Mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas HKBP Nommensen, Medan *Roylamrunsianturi@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to determine the level of calorific value of each variation of a mixture of briquettes and quality fuel. The research procedure is generally carried out in two stages of manufacture, namely the manufacture of charcoal briquettes and testing of charcoal briquettes. Tests were carried out to determine the level of heating value of the  mixture  of  charcoal  briquettes  and  corn  cobs.  The  test  results  obtained  by  adding coconut  shell  charcoal  can  improve  the  quality  of  corncob  charcoal  briquettes  with  a mesh density value of 400 (0.61-0.70 gr/cm3) and 800 mesh (0.57-0.65), carbon content bound to the mesh 400 (23.52-57.95%) and on mesh 800 (11.74 - 44.65), calorific value (14522.11282-24486.21246  kJ/kg),  moisture  content  on  mesh  400  (7.7-4.8%),  and  in mesh  800  (9.6  –  7.73),  the  value  of  the  volatile  matter  content  is  in  mesh  400  (39.37- 26.64%) and in mesh 800 (53.03 – 29.37), the ash content value in the mesh 400 (30.10- 11.72%)  and  800  mesh (33.04  –  18.35).  The highest  calorific  value  in  600  mesh  with  a composition ratio of 75% corncob powder to 25% shell powder. The higher the value of the  bonded  carbon  content,  the  higher the  calorific value  produced  and  the  smaller  the value  of  the  water  content,  volatile  matter  content,  ash  content,  the  better  the  calorific value. So the charcoal briquettes that have better quality and are close to standard are charcoal  briquettes  with  a  combination  of  0%  corncob  charcoal:  100%  coconut  shell charcoal.
Keyword: Fuel, alternative energy, briquettes, coconut shells, corn cobs.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menegetahui  tingkatan  nilai  kalornya  dari  setiap  variasi campuran  briket  dan  bahan  bakar  yang  berkualitas.  Prosedur  penelitian  secara  umum dilaksanakan  dalam  dua  tahap  pembuatan,  yaitu  pembuatan  briket  arang  dan  pengujian briket  arang.  Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  nilai  kalor  camuran  briket arang  dan  tongkol  jagung.    Hasil  pengujian  diperoleh  dengan  penambahan  arang tempurung kelapa dapat meningkatkan kualitas briket arang tongkol jagung  dengan nilai kerapatan  mesh  400  (0,61-0,70  gr/cm 3 )  dan  mesh  800  (0,57–0,65),  kadar  karbon  terikat pada  mesh  400  (23,52-57,95%)  dan  pada  mesh  800  (11,74  -  44.65),    nilai  kalor (14522.11282-24486.21246  kJ/kg),  kadar  air  pada  mesh  400  (7,7-4,8%),dan  pada  mesh 800(9,6  –  7,73),  nilai  kadar  zat  menguap  pada  mesh  400(39,37-26,64%)dan  pada  mesh 800 (53,03 – 29,37), nilai kadar abu pada mesh 400 (30,10-11,72%) dan mesh 800 (33,04 –  18,35).  Nilai  kalor  tertinggi  pada  mesh  600  dengan  perbandingan  komposisi  75% serbuk tongkol jagung dengan 25% serbuk tempurung. Semakin tinggi nilai kadar karbon terikat  maka  semakin  tinggi  nilai  kalor  yang  dihasilkan  dan  semakin  kecil  nilai  kadar air,kadar zat menguap, kadar abu maka semakin bagus nilai kalornya. Maka briket arang yang  mempunyai  kualitas  lebih  baik  dan  mendekati  standar  adalah  briket  arang  dengan kombinasi 0% arang tongkol jagung : 100% arang tempurung kelapa.
Kata Kunci: Bahan bakar, Enegi alternatif, Briket, Tempurung Kelapa, Tongkol Jagung.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagian besar penggunaan energi di Indonesia berasal dari fosil. ketergantungan energi fosil  berdampak  merusak  lingkungan  akibat  bersifat  berkelanjutan  dan  tidak  berkelanjutan. Sumber energi fosil seperti BBM dan gas LPG selain sudah mulai langka ketersediaannya tetapi harganya sudah tidak lagi murah, maka perlu diciptakan sumber energi baru[1].
Sumber Energi alternatif sebagai pengganti BBM dan gas dapat diperoleh dari  beberapa limbah seperti limbah perkebunan atau pertanian. Pemanfaatan limbah ini dapat diolah dengan teknologi  alternatif,  diantaranya  pembuatan  arang  dari  tongkol  jagung.  Kualitas  briket  dari tongkol jagung sangat rendah sehingga perlu penambahan bahan baku yang mempunyai kualitas tinggi[2].  Maka  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  yaitu  memanfaatkan  limbah  tempurung  kelapa disamping  sebagai  limbah  juga  memiliki  nilai  kalor  yang  cukup  tinggi.  Penelitian  ini  juga dilakukan  menggunakan  variasi  ukuran  saringan  (mesh)  dan  kompisi  campuran  briket. Bertujuan  untuk  menegetahui  tingkatan  nilai  kalornya  dari  setiap  variasi  campuran  briket  dan bahan bakar alternatif yang berkualitas .

## 2. METODE PENELITIAN
Prosedur  penelitian  secara  umum  dilaksanakan  dalam  dua  tahap  pembuatan, yaitu  pembuatan  briket  arang  dan  pengujian  briket  arang.  Pengujian  dilakukan  untuk mengetahui  tingkat  nilai  kalor  camuran  briket  arang  dan  tongkol  jagung.    beberapa variasi  komposisi  bahan  baku  yang  dilakukan,  yaitu  melakukan  penyaringan  Arang tongkol jagung dan arang tempurung kelapa mesh 400 dan mesh 800. Kemudian briket diuji  dengan  beberapa  kombinasi  seperti  100%  arang  tongkol  jagung,  campuran  75% arang tongkol jagung dan 25% arang tempurung kelapa, campuran 50% arang tongkol jagung  dan  50%  arang  tempurung  kelapa,  campuran  25%  arang  tongkol  jagung  dan 75% arang tempurung kelapa serta 100% arang tempurung kelapa.
Masing-masing  komposisi  bahan  baku  yang  telah  dibuat  selanjutnya dimasukkan dalam cetakan sebanyak 16 grberukuran diameter 2,1 cm dan tinggi 4 cm. Lalu diberi tekanan kempa sebesar 1kg/msselama 15 menit hingga terbentuknya briket. Briket  arang  kemudian  dikeringkan  dengan  tungku  pemanas  pada  suhu  60°C  selama ±2x24  jam.  Kemudian  briket  diuji  untuk  menentukan  besarnya  nilai  kalor  dari  bahan bakar  menggunakan Oxsigen  Bomb  Calorimeter .  Krakteristik  yang  diuji  meliputi: kerapatan,  kadar  air,  kadar  zat  mudah  menguap,  kadar  abu,  kadar  karbon  terikat  dan nilai kalor.  Analisis diperolej menggunakan persamaan[3]:
K (1) V =   π r 2 h (2) KA = (3) KM = (4) A = (5) A = Kadar abu (%) (6) FC (Fixed Carbon) = 100 – (KA + KM + A) % (7) HHV = (m w .c w +m kal. c kal + m bomb. c bomb )  x  ∆ T (8)
LHV = HHV – 3240 kJ/kg (9)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Pembuatan Briket (Mesh 400 dan 800)
Briket  dari  campuran  arang  tongkol  jagung  dengan  arang  tempurung  kelapa yang dibuat dengan 5 kombinasi, yaitu 100% arang tongkol jagung, 75% arang tongkol jagung  dengan  25%  arang  tempurung  kelapa,  50%  arang  tongkol  jagung  dengan  50% arang tempurung kelapa, 25% arang tongkol jagung dengan 75% arang tempurung dan 100%  arang  tempurung  kelapa  dicetak  dalam  satu  bentuk  yaitu  bentuk  silinder.  Hasil yang diperoleh seperti pada gambar dibawah ini :

## Gambar 4.1 Briket Arang

## 3.2 Hasil Penelitian Briket

## 3.2.1 Kerapatan Briket Mesh
Kerapatan  menunjukkan  perbandingan  antara  berat  dan  volume  briket  arang. Besar  kecilnya  kerapatan  dipengaruhi  oleh  ukuran  dan  kehomogenan  arang  penyusun briket tersebut[4]. Nilai kerapatan terendah pada mesh 400 sebesar 0,61 gr/cm 3 terdapat pada perlakuan komposisi arang tongkol jagung dengan  arang tempurung kelapa (100% :  0%),  sedangkan  nilai  kerapatan  tertinggi  0,70  gr/cm 3 terdapat  pada  perlakuan komposisi  arang  tempurung  kelapa  (0%  :  100%).  Perlakuan  arangtongkol  jagung dengan arang tempurung kelapa kurang mempunyai ikatan antar serat yang kompak dan kuat  karena  arangtongkol  jagung  lebih  banyak  dari  arang  tempurung  kelapa.  Hal  ini yang  menyebabkan  nilai  kerapatan  briket  rendah.  Nilai  kerapatan  terendah  pada  mesh 800 sebesar 0,57 gr/cm 3 terdapat pada perlakuan komposisi arangtongkol jagung dengan arang tempurung kelapa  (100% :  0%), sedangkan nilai  kerapatan tertinggi 0,65 gr/cm 3 terdapat  pada  perlakuan  komposisi  arang  tempurung  kelapa  (0%  :  100%).  Perlakuan arang tongkol jagung dengan arang tempurung kelapa kurang mempunyai  ikatan  antar serat  yang  kompak  dan  kuat  karena  arangtongkol  jagung  lebih  banyak  dari  arang tempurung kelapa. Hal ini yang menyebabkan nilai kerapatan briket rendah.
Gambar 4.2 Grafik nilai kerapatan briket
Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai kerapatan briket mesh 800 lebih tinggi daripada mesh  400  dan  komposisi  100%  tempurung  memperlihatkan  nilai  kerapatan  yang  lebih  tinggi dibandingkan ke empat komposisi lainnya.

## 3.2.2 Kadar Air Briket
Kadar  air  briket  berpengaruh  terhadap  nilai  kalor.  Semakin  kecil  nilai  kadar  air  maka semakin bagus nilai kalornya. Briket arang mempunyai sifat higroskopis yang tinggi. Sehingga penghitungan  kadar  air  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  higroskopis  briket  arang  hasil penelitian[5].  Nilai  kadar  air  terendah  pada  mesh  400  sebesar  7,7%  terdapat  pada  perlakuan komposisi  arangtongkol  jagung(0%:100%).  Nilai  kadar  air  terbesar  4,8%  terdapat  pada perlakuan  komposisi  arang  tempurung  kelapa  (100%  :  0%).  Kadar  air  yang  tinggi  pada perlakuan  disebabkan  karena  jumlah pori-pori  masih cukup  banyak  dan  mampu menyerap  air. Nilai  kadar  air  terendah  pada  mesh  800  sebesar  9,6%  terdapat  pada  perlakuan  komposisi arangtongkol  jagung  dengan  arang  tempurung  kelapa  (0%  :  100%).  Nilai  kadar  air  terbesar 7,73% terdapat pada perlakuan komposisi arang tempurung kelapa (100% : 0%). Kadar air yang tinggi  pada  perlakuan  disebabkan  karena  jumlah  pori-pori  masih  cukup  banyak  dan  mampu menyerap air.

## Gambar 4.3 Grafik nilai kadar air briket.
Dari hasil grafik menunjukkan bahwa kadar air mesh 800 lebih tinggi dari pada mesh  400,  dan  pada  komposisi  100%  tempurung  baik  pada  mesh  400  dan  mesh  800 mempelihatkan nilai kadar air yan lebih tinggi dibandingkan dengan keempat komposisi lainnya.

## 3.2.3 Kadar Zat Menguap Briket 400
Kadar  zat  menguap  adalah  zat  ( volatile  matter )  yang  dapat  menguap  sebagai hasil  dekomposisi  senyawa-senyawa  yang  masih  terdapat  di  dalam  arang  selain  air. Kandungan  kadar  zat  menguap  yang  tinggi  di  dalam  briket  arang  akan  menyebabkan asap  yang  lebih  banyak  pada  saat  briket  dinyalakan.  Menurut  Pane  (2015)  tinggi rendahnya kadar zat menguap briket arang yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis bahan baku,  sehingga  perbedaan  jenis  bahan  baku  berpengaruh  nyata  terhadap  kadar  zat menguap briket arang.
Nilai kadar zat menguap terendah pada mesh 400 sebesar 26,64% terdapat pada perlakuan  komposisi  arangtempurung  kelapa  (0%  :  100%),  sedangkan  nilai  tertinggi sebesar 39,37% terdapat pada perlakuan komposisi  arang tongkol jagung (100% : 0%). Nilai  kadar  zat  menguap  yang  rendah  pada  perlakuan  100%  arang  tempurung  kelapa disebabkan  karena  tempurung  kelapa  mengalami  proses  pengarangan  sehingga  terjadi proses  karbonisasi  yang  mengakibatkan  kandungan  zat  yang  terdapat  di  dalam tempurung  banyak  yang  terbuang.  Nilai  kadar  zat  menguap  terendah  pada  mesh  800 sebesar  29,37%  terdapat  pada  perlakuan  komposisi  arangtempurung  kelapa  (0%  :
100%),  sedangkan  nilai  tertinggi  sebesar  53,03%  terdapat  pada  perlakuan  komposisi arangtongkol jagung(100% : 0%). Nilai kadar zat menguap yang rendah pada perlakuan 100% arang tempurung kelapa disebabkan karena tempurung kelapa mengalami proses pengarangan  sehingga  terjadi  proses  karbonisasi  yang  mengakibatkan  kandungan  zat yang terdapat di dalam tempurung banyak yang terbuang.
Gambar 4.4 Grafik nilai kadar zat menguap briket
Grafik  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  kadar  zat  menguap  briket  mesh  800 lebih  tinggi  daripada  mesh  400  dan  komposisi  100%  tongkol  jagung  memperlihatkan nilai kadar zat menguap yang lebih tinggi dibandingkan ke empat komposisi lainnya

## 3.2.4 Kadar Abu Briket 400
Abu merupakan bagian yang tersisa dari hasil pembakaran dalam hal ini adalah sisa  pembakaran  briket  arang.  Salah  satu  unsur  penyusun  abu  adalah  silika. Pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor briket arang yang dihasilkan. Kandungan abu  yang  tinggi  dapat  menurunkan  nilai  kalor  briket  arang  sehingga  kualitas  briket arang  tersebut  menurun[7].  Nilai  kadar  abu  terendah  padamesh  400  sebesar  30,10% terdapat  pada perlakuan  komposisi  arangtongkol jagung  (100% :  0%), sedangkan nilai tertinggi sebesar 11,72 % terdapat pada perlakuan komposisi arangtongkol jagung (0% : 100%).  Penambahan  arang  tempurung  kelapa  ternyata  mengurangi  kadar  abu,  hal  ini disebabkan  karena  kandungan  silika  pada  arangtongkol  jagung  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kandungan  silika  pada  arang  tempurung  kelapa.  Secara  statistik penambahan arang tempurung kelapa berpengaruh nyata terhadap nilai kadar abu.
Nilai  kadar  abu  terendah  sebesar  33,04%  terdapat  pada  perlakuan  komposisi arangtongkol  jagung  (0%  :  100%),  sedangkan  nilai  tertinggi  sebesar  18,35%  terdapat pada perlakuan komposisi arangtongkol jagung dengan arang tempurung kelapa (100% : 0%).  Penambahan  arang  tempurung  kelapa  ternyata  mengurangi  kadar  abu,  hal  ini disebabkan  karena  kandungan  silika  pada  arangtongkol  jagung  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kandungan  silika  pada  arang  tempurung  kelapa.  Secara  statistik penambahan arang tempurung kelapa berpengaruh nyata terhadap nilai kadar abu.

## Gambar 4.5 Grafik nilai kadar abu briket
Grafik  menunjukkan  bahwa  nilai  kadar  abu  briket  mesh  800  lebih  tinggi daripada mesh 400 dan komposisi 100% tongkol jagung memperlihatkan nilai kadar abu yang lebih tinggi dibandingkan ke empat komposisi lainnya.

## 3.2.5 Kadar Karbon Terikat Briket
Karbon terikat ( fixed carbon ) yaitu fraksi karbon (C) yang terikat di dalam arang selain fraksi air, zat menguap dan abu. Keberadaan karbon terikat di dalam brkiet arang dipengaruhi oleh nilai kadar abu dan kadar zat menguap. Kadarnya akan bernilai tinggi apabila  kadar  abu  dan  kadar  zat  menguap  briket  arang  tersebut  rendah.  Karbon  terikat berpengaruh  terhadap  nilai  kalor  bakar  briket  arang.  Nilai  kalor  briket  akan  tinggi apabila nilai karbon terikatnya tinggi.
Nilai  terendah  pada  mesh  400  sebesar  23,53  %  terdapat  pada  perlakuan komposisi arangtongkol jagung (100% : 0%), sedangkan nilai tertinggi sebesar 57,95% terdapat perlakuan komposisi arang tempurung kelapa (0% : 100%). Penambahan arang tempurung  kelapa  ternyata  mampu  meningkatkan  kadar  karbon  terikat  briket.  Nilai karbon  terendah  pada  mesh  800  sebesar  11,74%  terdapat  pada  perlakuan  komposisi arangtongkol  jagung  (100%  :  0%),  sedangkan  nilai  tertinggi  sebesar  44,65%  terdapat perlakuan  komposisi  arang  tempurung  kelapa  (0%  :  100%).  Penambahan  arang tempurung kelapa ternyata mampu meningkatkan kadar karbon terikat briket.
Gambar 4.6 Grafik nilai kadar karbon terikat briket
Grafik  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  kadar  karbon  terikat  briket  mesh  800 lebih rendah daripada mesh 400 dan komposisi 100% tempurung memperlihatkan nilai kadar karbon terikat yang lebih tinggi dibandingkan ke empat komposisi lainnya.

## 3.2.6 Nilai Kalor Briket
Nilai kalor sangat  menentukan kualitas briket  arang. Semakin tinggi  nilai  kalor bakar briket arang, semakin baik pula kualitas briket arang yang dihasilkan. Nilai kalor
dipengaruhi  oleh  kadar  air  dan  kadar  abu  briket  arang.  Semakin  tinggi  kadar  air  dan kadar  abu  briket  arang,  maka  akan  menurunkan  nilai  kalor  bakar  briket  arang  yang dihasilkan[7]. Hasil Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar ditunjukkan tabel berikut: Tabel 4.11 Hasil pengujian nilai kalor pada komposisi 75% arangtongkol jagung dengan 25 % tempurung kelapa mesh 400
No  Bahan Bakar T1( 0 C) T2( 0 C) HHC (KJ/Kg) HHV Rata 2 (KJ/Kg) LHV Rata 2 (KJ/Kg) 1 75 Tongkol jagung , 25 % Tempurung Kelapa Mesh 400 26,98 27,46 31617.728 31,617.73 31,073.81 2 27,54 28,02 31617.728 3 27,09 28,57 31617.728
Tabel 4.12 Hasil pengujian nilai kalor pada komposisi 75% arangtongkol jagung dengan 25 % Tempurung kelapa mesh 800. No  Bahan Bakar T1( 0 c) T2( 0 c) HHC (KJ/Kg) HHV  Rata 2 (KJ/Kg) LHV  Rata 2 (KJ/Kg) 1 75 Tongkol jagung, 25 % Tempurung Kelapa Mesh 800 27,40 27,83 27941.248 40,441.28 37,201.28 2 27,84 28,77 64706.048 3 28,29 28,73 28676.544

## 3.3 Pembahasan
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  briket  arang  tongkol  jagung  dengan tempurung kelapa mempunyai nilai kalor yang bagus ,dimana briket tongkol jagung dan tempurung  kelapa  dilakukan  dengan  dua  kali  pengujian  yaitu  dengan  membandingkan dengan dua jenis  ukuran saringan ,yaitu mesh 400 dengan mesh 800. Nilai kandungan moisture yang terdapat dalam masing-masing komposisi briket yang dihasilkan apabila dibandingkan  dengan  standar  mutu  briket,  akan  sesuai  dengan  standar  mutu  biket komersial. nilai kalor yang terdapat dalam briket arang tempurung yang dihasilkan lebih baik  (nilai  kalornya  lebih  besar)  apabila  dibandingkan  dengan  briket  arang  tongkol jagung.  Berdasarkan  ukuran  mesh  perbandingan  briket  arang  tongkol  jagung  dengan tempurung kelapa diperoleh nilai kerapatan mesh 400 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai  kerapatan  mesh  800,  semakin  besar  ukuran  mesh  (ukuran  saringan)  maka  nilai kerapatan akan semakin rendah. , disebabkan oleh ukuran mesh yang tinggi  atau lebih halus, maka nilai kerapatan semakin rapat. Nilai kadar air pada mesh 400 lebih rendah di  bandingkan  dengan  kadar  air  pada  mesh  800,  Semakin  halus  briket  yang  di  saring maka kadar air yang di kandung dalam briket akan semakin banyak atau semakin tinggi. Nilai  kadar  zat  menguap  pada  mesh  400lebih  rendah  di  bandingkan  dengan  kadar  zat menguap pada mesh 800,semakin tinggi kadar air yang di kandung dalam briket maka nilai  kadar  menguap  akan  semakin  tinggi  juga.  Nilai  kadar  abu  pada  mesh  400  lebih rendah  dibandingkan  dengan  nilai  kadar  abu  pada  mesh  800.semakin  tinggi  ukuran mesh  maka  semakin  halus  briket  dan  semakin  banyak  atau  semakin  tinggi  nilai  abu yang di hasil kan. Nilai kadar karbon terikat lebih tinggi pada mesh 400 dibandingkan pada mesh 800.

## 4. KESIMPULAN
Penambahan arang tempurung kelapa mampu meningkatkan kualitas briket arang tongkol  jagung  yang  dihasilkan.  Yaitu:  Penambahan  arang  tempurung  kelapa  dapat
meningkatkan  nilai  kerapatan  mesh  400  (0,61-0,70  gr/cm 3 )dan  mesh  800(0,57–0,65), kadar karbon terikat pada mesh 400 (23,52-57,95%) dan pada mesh 800(11,74 - 44.65), nilai  kalor  (14522.11282-24486.21246 kJ/kg), Serta mampu menurunkan  nilai  kualitas briket  pada  kadar  air  pada  mesh  400(7,7-4,8%),dan  pada  mesh  800(9,6  –  7,73),  nilai kadar  zat  menguap  pada  mesh  400(39,37-26,64%)dan  pada  mesh  800(53,03  –  29,37), nilai  kadar  abu  pada  mesh  400  (30,10-11,72%)  dan  mesh  800(33,04  –  18,35),  Varisai ukuran  mesh  400  dan  800  dalam  penyaringan  serbuk  tongkol  jagung  dan  tempurung kelapa  dilakukan  untuk  mengetahui  peningkatan  atau  penurunan  nilai  nilai  pengujian pada  briket  arang  tersebut,dimana  pengujian  sebelumnya  telah  mengunakan  ukuran mesh 600, sehingga penulis melakukan pengujian dengan variasi ukuran tersebut. Nilai kalor  tertinggi  pada  mesh  600  atau  pada  pengujian  sebelumnya  terdapat  pada perbandingan  komposisi  75%  serbuk  tongkol  jagung  dengan  25%  serbuk  tempurung, berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut  perbandingan  nila  kalor  dengan  variasi  ukuran mesh  400  dengan  800  terhadap  ukuran  mesh  600  atau  yang  ukuran  sebelumnya. Semakin  tinggi  nilai  kadar  karbon  terikat  maka  semakin  tinggi  nilai  kalor  yang dihasilkan  dan  semakin  kecil  nilai  kadar  air,kadar  zat  menguap,  kadar  abu  maka semakin  bagus  nilai  kalornya.  Maka  briket  arang  yang  mempunyai  kualitas  lebih  baik dan mendekati standar adalah briket arang dengan kombinasi 0% arang tongkol jagung : 100% arang tempurung kelapa.

## 5. REFERENSI
[1]  S.  Wahyuni  and  S.  MP, Biogas:  Energi  Alternatif  Pengganti  BBM,  Gas  dan Listrik . AgroMedia, 2013.
[2]  L.  Sulistyaningkarti  and  B.  Utami,  “Making  Charcoal  Briquettes  from  Corncobs Organic Waste Using Variation of Type and Percentage of Adhesives,” JKPK  J. Kim. Dan Pendidik. Kim. , vol. 2, no. 1, pp. 43–53, 2017.
[3]  Y. Darvina and A. Nur,  “Upaya peningkatan kualitas briket  dari  arang cangkang dan  tandan  kosong  kelapa  sawit  (TKKS)  melalui  variasi  tekanan  pengepresan,” 2011.
[4]  F.  A.  S.  Sibarani,  “Pengaruh  Perbandingan  Tempurung  Kelapa  Dan  Eceng Gondok  Serta  Variasi  Ukuran  Partikel  Terhadap  Karakteristik  Briket,” J.  Tek. Kim. USU , vol. 5, no. 3, pp. 56–61, 2016.
[5]  A. Saleh, I. Novianty, S. Murni, and A. Nurrahma, “Analisis kualitas briket serbuk gergaji  kayu  dengan  penambahan  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  bakar alternatif,” Al Kim. , vol. 5, no. 1, pp. 21–33, 2017.
[6]  J.  P.  Pane,  E.  Junary,  and  N.  Herlina,  “Pengaruh  konsentrasi  perekat  tepung tapioka  dan  penambahan  kapur  dalam  pembuatan  briket  arang  berbahan  baku pelepah aren (Arenga pinnata),” J. Tek. Kim. USU , vol. 4, no. 2, pp. 32–38, 2015.
[7]  Y.  Ristianingsih,  P.  Mardina,  A.  Poetra,  and  M.  Y.  Febrida,  “Pembuatan  briket bioarang berbahan baku sampah organik daun ketapang sebagai energi alternatif,” INFO-Tek. , vol. 14, no. 1, pp. 74–80, 2013.